## ANALISIS SIFAT MAGNETIK NANOKOMPOSIT
CoFe 2 O 4 /PANi YANG DISINTESIS DENGAN METODA SOL-GEL
Rigis Sugianti *) , Ramli dan Ratnawulan
1) Jurusan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang Jl. Prof. Dr. Hamka Air Tawar, Padang 25131
*) rigissugianti@gmail.com

## ABSTRACT
Cobalt  ferrite  (CoFe2O4)  is  a  hard  magnetic  material  known  for  its  high  coercivity  and  moderate magnetization, these properties together with great physical and chemical stability, making cobalt ferrite suitable for  magnetic  sensor  applications,  magnetic  recorders  and  magnetic  sensor  building  materials.  In  the  field  of material,  one  of  the  materials  that  is  widely  developed  today  is  composite  material.  CoFe2O4  /  PANi nanocomposite  was  successfully  synthesized  using  the  sol-gel  method  and  the  growth  of  CoFe2O4  /  PANi nanocomposite layer using spin coating was characterized using X-ray Diffraction to see the size of the Crystal, FTIR  test  saw  the  functional  group,  SEM  test  to  see  film  thickness.  Magnetic  properties  were  analyzed, hysteresis  curve  obtained  remanent  magnetization,  saturation  magnetization  and  coercivity  field.  In  the experiment  there  were  5  variations  of  composition  by  using  CoFe2O4  concentrations  in  PANi,  namely  20%, 30%, 35%, $ 0%, 50%. Based on XRD data, the crystal size of each concentration is 50.7 nm, 20.3 nm, 33.7 nm, 201.4 nm,  194.4 nm.  SEM test  is  16.4  nm,  50.8 nm,  128.2 nm,  36.8  nm. VSM  test  obtained  hysteresis curve from  the  curve  then  obtained  saturation  magnetization  is  12.10,  6.69,  10.77,  5.78,  3.56  (memu),  remanent magnetization is 2.39, 1.54, 2.08, 1.91, 1.22 (memu), the coercivity field is 253.31, 353.80, 312.29, 377.76 (Oe).
Keywords : Cobalt, Fe2O4, Iron Oxide, Magnetic Properties, PANi, Sol Gel

## PENDAHULUAN
Indonesia  merupakan  negara  yang  memiliki kekayaan  alam  yang  begitu  melimpah  setiap  daerah memiliki  penghasilan  alam  tersendiri  seperti tambang,  minyak  bumi,  karet,  laut  dan  banyak lainnya.  Salah  satu  daerah  yang  memiliki  kekayaan alam  berupa  tambang  yaitu  Sumatera  Barat  yang terdiri dari dataran rendah di pantai barat dan dataran tinggi  vulkanik  yang  di  bentuk  oleh  Bukit  Barisan. Dataran tinggi  vulkanik  ini  berpotensi  menghasilkan mineral-mineral  yang  dapat  dimanfaatkan  untuk menghasilkan  potensi  penghasilan  kekayaan  alam yang lebih baik namun pengelolaannya masih belum ekonomis.  Misalnya  daerah  Sungai  Kunyit, Kecematan  Sangir,  Balai  Janggo,  Solok  Selatan, Sumatera  Barat,  daerah  ini  memiliki  hasil  alam berupa bijih besi.
Bijih  besi  atau iron  ores merupakan  bijih  besi yang  amat  kaya  dengan  besi  oksida.  Di  dalam  bijih besi banyak  terdapat campuran FeO (wustite), Fe 3 O 4 (magnetite)  dan  Fe 2 O 3 (hematite)  serta  beberapa senyawa pengotor lainnya seperti Al 2 O 3 , MgO, SiO 2 dan  lain-lain sebagai  komponen minor [1] Suatu hal yang menarik bijih besi mengandung senyawa oksida yang  bernilai  tinggi  apabila  diolah  sifat-sifat didalamnya  dengan  kadar  yang  bervariasi  di  setiap wilayah. Bijih besi yang berasal dari Karnataka, india memiliki  komposisi  kimia  dengan  kadar  seperti  Fe 63,84 %,  SiO 2 2,64  %, Al 2 O 4 3,98  %, CaO 0,14 %, dan  MgO  0.08  %  [2].  Sampel  bijih  besi  yang diperoleh  dari  Kecematan  Batu  Licin,  Kabupaten
Kota Baru, Kalimantan Selatan mangandung Fe 56,6 %, SiO 2 5,25  %,  TiO 2 0,52  %  dan  komposisi minor lainnya [3].
Besarnya  manfaat  besi  oksida berupa magnetit, membuat  para  peneliti  melakukan  upaya  untuk mendapatkannya.  Salah  satu  cara  yang  digunakan untuk  mendapatkannya  ialah  dengan  menghilangkan pengotor  yang  terdapat  dalam  bijih  besi.  Besi oksidasi  apabila  diolah  sifat-sifat  didalamnya mempunyai  potensi daya  jual  yang  sangat  besar dan dapat  diaplikasikan  dalam    berbagai  bidang. Memperoleh  mineral  magnetik  dapat  menggunakan magnet permanen (separator magnetik)[4].
Berdasarkan  penelitian  [5]  kadar  kandungan besi  di  dalam  bijih  besi  yang  terdapat  didaerah Sungai  Kunyit,  Kecematan  Sangir,  Balai  Janggo, Solok Selata, Sumatera Barat yaitu sebanyak 69,59 % saja,  hal  ini  disebabkan  penggunaan  magnet  dalam memurnikan  bijih  besi  belum  dapat  menghasilkan besi  dalam  keadan  100  %.  Pada  penelitian  ini  juga menggunakan  bijih  besi  yang  diperoleh  dari  daerah Sungai  Kunyit,  Kecematan  Sangir,  Solok  Selatan, sumatera Barat untuk memperoleh sifat magnetik.
Sifat  magnetik  bahan  dibedakan  menjadi  tiga macam  yaitu  diamagnetic,  paramanetik,  dan feromagnetik.  Pada  penelitian  ini  target  yang  di harapkan  yaitu  menghasilkan  sifat  feromagnetik, berdasarkan  dari  hasil  feromagnetik  yang  diperoleh maka  harapan  selanjutnya  menghasilkan  sifat sofmagnetik  kemudian  dapat  diaplikasikan  pada sensor magnetik.
Cobalt Ferrite (CoFe 2 O 4 ) adalah bahan magnet keras  yang  terkenal  dengan  koersifitas  tinggi  dan magnetisasi  moderat.  Sifat-sifat ini,  bersama  dengan stabilitas  fisik  dan  kimia  yang  hebat,  membuat nanokomposit  CoFe 2 O 4 cocok  untuk  aplikasi perekaman  magnetik  seperti  rekaman  audio  dan rekam  video  dan    rekaman  digital  high-density  disk [6].  Aplikasi  bidang  biomedis,  diataranya  sebagai bahan  pembawa  target  pengiriman  obat,  cairan magnetik  dan sebagai  katalis  [7] material   penyusun sensor [8] [9].
Dalam bidang material, salah satu material yang banyak  dikembangkan  dalam  penelitian  saat  ini adalah  material  komposit,  Komposit  merupakan suatu  material  hasil  kombinasi  makrokopis  dari  dua atau  lebih  material  yang  berbeda,  dengan  tujuan untuk  mendapatkan  sifat-sifat  dan  karakterisasi tertentu  yang  lebih  baik  dari  pada  sifat  masing- masing  komponen  penyusunnya.  Salah  satu  jenis komposit  yang  banyak  diteliti  dan  digunakan  pada saat ini adalah komposit polyaniline (PANi). Polyaniline (PANi)  merupakan  salah  satu polimer  konduktivitas  yang  menarik  karena  PANi memiliki  sifat  yang  unik,  antara  lain  memiliki stabilitas  termal  yang  baik  dan  konduktivitas  yang tinggi.  Jika  dibandingkan  dengan  polimer  konduktif lainnya  PANi  lebih  mudah  disintesis  baik  secara elektrokimia maupun secara kimia.
Suatu  hal  yang  menarik  adalah  begitu  banyak aplikasi dari sifat magnetik yang bisa didapatkan dari bijih  besi.  Bijih  besi  mudah  diperoleh  di  Sumatera Barat  dan  bisa  dimanfaatkan  untuk  menjadikannya sebagai  bahan  untuk  sensor  magnetik  maka  dengan itu  peneliti  tertarik  dengan  analisis  sifat  magnetik nanokomposit CoFe 2 O 4 /PANi yang disintesis dengan metode sol-gel.

## METODE PENELITIAN A. Tempat dan Waktu Pelaksanaan Penelitian
Penelitian  ini  dilakukan  di  laboratorium  Jurusan Fisika,  Laboratorium  Jurusan  Kimia  FMIPA Universitas  Negeri  Padang  dan  laboratorium bahan tenik sipil,  FT Universitas Negeri Padang, Laboratorium  Terpadu  Kopertis  Wilayah  X, Karakterisasi magnetic bahan seperti magnetisasi saturasi, magnetisasi remanen, medan koersivitas magnetik dan temperature currie
(Tc)
menggunakan  VSM  yang  akan  dilakukan dilaboratorium  LIPI.  Kegiatan    ini  terdiri  dari beberapa tahap kegiatan meliputi tahap persiapan, tahap  pelaksanaan  dan  tahap  kegiatan  meliputi tahap  persiapan,  tahap  pelaksanaan  dan  tahap penyusunan laporan akhir.
B. Jenis Penelitian
Penelitian  ini  termasuk  dalam  penelitian eksperimen.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk analisis  sifat  magnetik  dari  nanokomposit CoFe 2 O 4 /PANi dengan menggunakan metode sol- gel.

## C. Data dan Variabel Penelitian
Variabel  penelitian  adalah  besaran-besaran  atau data-data  yang  berpengaruh  dalam  penelitian. Secara  umum  variable  penelitian  terbagi  atas  3 macam yaitu : variable bebas yang besarnya dapat diubah-ubah,  variable  terikat  yang  besarnya tergantung  pada  variable  bebas  dan  variable kontrol  yang  nilainya  dapat  ditetapkan  sehingga mempengaruhi  terjadinya  perubahan  variable terikat.  Adapun  rincian  dari  variabel-variabel tersebut diberikan sebagai berikut :
1) Variabel  bebas  perbandingan  komposisi CoFe 2 O 4 dan PANi
2) Variabel terikat  sifat  magnetic  (kurva hysteresis)
3) Variabel kontrol temperature 110 0 C selama 15 menit  dan  80 0 C  selama  2  jam  pembuatan nanokomposit.

## D. Instrument Penelitian
1) Alat
a) High Energy Milling (HEM) Alat  HEM  digunakan  untuk  memilling bijih besi yang telah dihaluskan.
b) Alat XRF Alat  XRF  digunakan  untuk  melihat unsuryang terdapat didalam sampel bijih besi..
c) Alat XRD Alat  XRD  digunakan  untuk  mengkaji struktur  kristal  dan  ukuran  butir  dari magnetit dari bijih besi.
d) Magnet permanen Magnet  permanen  digunakan  untuk memisahkan pasir besi dari pasir biasa.
e) Alat VSM Alat VSM digunakan untuk karakterisasi magnetik bahan.

## 2) Bahan
Adapun  bahan  yang  digunakan  dalam penelitain ini adalah :
a) Bahan  berupa  Fe 2 O 3 dari  alam  yang diubah  menjadi  nanokomposit  Fe 3 O 4 . Gambar  sample  yang  sudah  dihaluskan dapat dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1. Bijih besi Fe 2 O 4
b) Cobalt
Cobalt merupakan salah satu bahan yang digunakan dalam penelitian atau sebagai salah satu bahan utama.
c) Polyaniline (PANi) Polyaniline sebagai  polimer  dalam penelitian.
E. Pelaksanaan Penelitian
Pengambilan  bijih  besi.  sampel  yang digunakan  adalah  bijih  besi  yang  diambil dari Sangir, Kecamatan Balai Janggo, Solok Selatan, Sumatera Barat.
Pemurnian  bijih  besi.  Bijih  besi  yang baru  diambil  dari  alam  dihaluskan  terlebih dahulu,  kemudian  disaring  menggunakan ayakan 100 mesh atau ayakan 0.149 mm dan ditarik  dengan  magnet  permanen  terlebih dahulu  sebanyak  20  kali  tarikan  untuk memisahkan antara  pasir  yang  mengandung besi  dengan  bahan-bahan campuran  lainnya yang tidak  mengandung  unsur  besi.  Setelah itu  bijih  besi  yang  telah  ditarik  tersebut dicuci menggunakan aquabidest, lalu setelah itu  dikeringkan  dan  ditarik  lagi  dengan magnet  sebanyak  20  kali.  Terakhir melakukan milling selama 30 jam.
Pembuatan  Prekursor    Fe.  Berdasarkan sampel  yang  diperoleh  dari  hasil milling yaitu  Fe 2 O 4 , kemudian  sampel di preparasi dengan  menggunakan  metode  sol-gel dengan  precursor  (Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O).  Alat yang  digunakan  untuk  membuat  precursor magnetit  yaitu magnetic strirrer pengaduk,
termometer  dan  beaker.  Sedangkan  bahan yang digunakan dalam pembuatan precursor  yaitu  asam  oksalat,  asam  nitrat dan  etilen  glikol.  Pada  proses  pembuatan precursor (Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O)  ini,  dilakukan pada  suhu  110 0 C  selama  15  menit  dengan mereaksikan  4,35  gram  Fe 3 O 4 dan  11,25 gram  asam  oksalat  (C 2 H 2 O 4 )  dengan  asam nitrat (HNO 3 ) sebanyak 10,25 mL. Dengan reaksi kimia seperti berikut Fe 3 O 4 +HNO 3 +C 2 H 2 O 4 [(Fe(NO3)3.9H2O]+NO2=CO2=H2O Kemudian  disetarakan  reaksinya  dengan hasil reaksi sebagai berikut
2Fe 3 O 4 +2HNO 3 +45C 2 H 2 O 4 6[(Fe(NO 3 ) 3 .9H 2 O]+2NO 2 +90Co 2 +H 2 O Kemudian larutan ditimbang diperoleh 3,5 gram kemudian tambahkan  55 gram  ethylene  glycol  yang  dimasukkan  ke dalam beaker. Kemudian diaduk
menggunakan  pengaduk.  Setelah  itu  larutan tersebut  kemudian  dipanaskan  pada  suhu
80 0 C  selama  2  jam  sambil  di  aduk
menggunakan magnetic  stirrer dengan kecepatan  konstan,  setelah  selesai,  maka akan  terbentuk  gel  yang  nantinya  akan digunakan untuk proses pembuatan nanokomposit [10].
Preparasi  CoFe 2 O 4. nanokomposit  CoFe 2 O 4 dilakukan dengan menggunakan metode sol-gel. Adapun langkah-langkah yang dilakukan adalah : Memfurnace cobalt nitrat selama 3 jam dengan suhu 650 0 C, Menimbang cobalt nitrat sebanyak 1.01  gram,  Menimbang  sampel  Fe 2 O 4 setelah dimilling  4,35  gram,  Menimbang  asam  sitrat 5,55  gram,  Menimbang  asam  oksalat  1,125 gram,  Mencampurkan  asam  nitrat  (HNO3) 10,25 Ml, Stirrer selama 2 jam pada suhu 110 0 C dengan  kecepatan  putar  250  rpm.,  Setelah  itu terbentuk  sol  gel  lalu  dipindahkan  ke  dalam cawan  penguap,  Kemudian  cuci  dengan aquabidest  kemudian  keringkan  didalam  oven selama  24  jam  dengan  suhu  110 0 C,  Kemudian di furnace pada suhu 400 0 C selama 2 jam. Maka terbentuklah CoFe 2 O 4 Presedur  pembuatan  PANi.  Memasukan
0.9375  mL  HCL  kedalam  labu  ukur  50  mL, Menambahkan  aquabidest  sampai  batas  pada labu  tsb,  Kemudian  tuangkan  kedalam  gelas becker,  Masukan  PANi  sebanyak  0.75  gram, Menstirer  selama  15  menit  pada  suhu  80 0 C, kecepatan 250 rpm.
Preparasi  nanokomposit  CoFe 2 O 4 /PANi dilakukan  dengan  langkah-langkah  seperti berikut : Stirrer larutan PANi selama 15 menit., Masukkan  CoFe 2 O 4 kemudian  sttirer  selama  2 jam,  Keringkan  didalam  oven  selama  24  jam., Kemudian  strirer  lagi  dengan  menambahkan etilen glikol sebanyak 5 ml, Maka terbentuklah nanokomposit CoFe 2 O 4 /PANi . F. Tahap Karakterisasi Selanjutnya
sampel dikarakterisasi menggunakan  XRD  untuk  mengetahui  struktur kristalnya,  FTIR,  Untuk  karakterisasi  magnatik bahan seperti momen magnetik saturasi, momen magnetik  ramanen,  koersivitas  magnetik intrisik,  energi  produksi  maksimum  (BHmax) dan temperature curie(Tc) digunakan VSM.

## G. Teknik Pengumpulan Data
Berdasarkan data karakterisasi menggunakan  VSM  dapat  diperoleh  secara langsung  magnetik  bahan  seperti  momen magnetik  saturasi,  momen  magnetik  ramanen, koersivitas  magnetik  intrisik,  energi  produksi maksimum  (BHmax)  dan temperature  curie (Tc). Berdasarkan data karakterisasi menggunakan XRD dilanjutkan dengan menganalisa strktur  kristal,  ukuran  kristalit dan sifat magnetik. Langkah-langkah yang ditempuh dalam analisis data adalah sebagai berikut:
Berdasarkan  harga  sudut  2θ  dan  I  yang diperoleh  dalam  karakterisasi  menggunakan XRD dianalisis struktur kristal dari lapisan tipis magnetit. Informasi sistem kristal dan parameter kisi  didapatkan  dari  hasil  analisis  pola  difraksi menggunakan Software HighScore Plus.
Berdasarkan  hasil  dari  VSM,  dapat diperoleh sifat magnatik bahan. Dengan alat ini akan  diperoleh  informasi  mengenai  besaran- besaran sifat magnetik sebagai akibat perubahan medan  magnet  luar  yang  digambarkan  dalam kurva  histeresis.  Pengukuran  dilakukan  dengan melihat  respon  magnet  (magnetisasi)  sample akibat  perubahan  medan  magnet  luar  H.  Jika cuplikan  termagnetisasi.  Secara  permanen  atau pun  secara  respon  dari  adanya  medan  magnet luar, getaran ini akan mengakibatkan perubahan garis  gaya  magnetik  perubahan  ini  akan menginduksikan atau menimbulkan suatu sinyal tegangan  AC  pada  kumparan  pengambil  ( pick up coil atau sense coil ) yang ditempatkan secara tepat  dalam  sistem  medan  magnet  ini.  Dengan mengukur  arus  sebagai  fungsi  medan  magnet luar,  sifat  magnetik  bahan  dapat  diketahui  dari magnetisasi  sampel.  Data  magnetisasi  yang diperoleh  dari  karakterisasi  sifat  magnet  ini berupa  kurva  histeresis  dengan  sumbu  x merupakan  medan  magnet  yang  menginduksi sampel  dalam  satuan  Oe  dan  sumbu  y merupakan  magnetisasi  sample  dalam  satuan emu/gram.  Data  kemudian  diolah  dengan mambandingkan  magnetisasi  sample  dengan kontrol.
Berdasarkan  langkah-langkah  percobaan atau karakterisasi yang dilakukan dari alat VSM yang  diperoleh  yaitu  kurva  hysteresis.  Teknik pengumpulan  data  dilakukan  dengan  teknik pengumpulan  data  langsung  dan  pengumpulan data tidak langsung. Data yang diperoleh secara langsung  adalah  nilai  intensitas  dari  2Ө menggunakan  alat  uji  karakterisasi  XRD  dan bentuk  magnatik  bahan  seperti  momen magnetik  saturasi,  momen  magnetik  ramanen, koersivitas  magnetik  intrisik,  energi  produksi maksimum (BHmax) dan temperature curie (Tc) menggunakan  alat  uji  karakterisasi  VSM  data yang  diperoleh  secara  tidak  langsung  yaitu ukuran partikel dan ketebalan lapisan.

## H. Diagram Alir penelitian
Gambar 2 adalah diagram alir penelitian dari analisis sifat
magnetik nanokomposit CoFe 2 O 4 /PANi  yang  disintesis  dengan  metoda sol-gel dengan bahan dasar bijih besi alam yang diambil di Sangir, Solok Selatan Sumatra Barat.
Gambar 2. Diagram alir penelitian

## HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Hasil a. Data hasil karakterisasi X-ray diffraction (XRD)

## Gambar 3. Grafik nanokomposit
CoFe 2 O 4 /PANi
Gambar 4. Hubungan konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam PANi terhadapa ukuran Kristal
0 50 100 150 200 250 0 20 40 60 U ku ra n Kr ist al Konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam PANi (%)

## b. Karakterisasi FTIR
Gambar 5. Grafik Hasil  Uji FTIR
c. UJI SEM Gambar 6. Uji SEM
d. Karakterisasi VSM
Gambar 7. Hasil UJi VSM
Tabel 1. Data hasil uji sifat magnetic menggunkan VSM250
. Grafik Hasil  Uji FTIR SEM ata hasil uji sifat magnetic menggunkan N o Komposis i CoFe 2 O 4 dalam PANi Magnetisa si saturasi (Ms) Magnet isasi remane n (Mr) 1  20 % 12.10 memu 2.39 memu 2  30% 6.69 memu 1.54 memu 3  35% 10.77 memu 2.08 memu 4  40% 5.78 memu 1.91 memu 5  50% 3.56 memu 1.22 memu Gambar 8. Hubungan konsentrasi CoFe PANi tehadap magnetisasi saturasi
Gambar 9. Hubungan konsentrasi CoFe PANi terhadap magnetisasi remanen Gambar 10. Hubungan Konsentrasi CoFe PANi terhadap medan koersif
0 5 10 15 0 20 M s (m em u) Konsentrasi CoFe 2 0 1 2 3 0 20 M r (m em u ) Konsentrasi CoFe 2 O 4 0 20 40 60 0 20 H c (k A /m ) Konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam PANi (%)
Vol. 12 No. 1, April 2019, 30 - 37
Magnet isasi remane n (Mr) Medan koersifit as (Hc) 2.39 memu 253.31 Oe 1.54 memu 353.80 Oe 2.08 memu 312.39 Oe 1.91 memu 377.76 Oe 1.22 memu 616.47 Oe . Hubungan konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam PANi tehadap magnetisasi saturasi
. Hubungan konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam PANi terhadap magnetisasi remanen
. Hubungan Konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam PANi terhadap medan koersif
40 60 2 O 4 dalam PANi 40 60 4 dalam PANi (%) 40
60 dalam PANi (%)
Table 2. Perbandingan CoFe 2 O 4 dalam PANi, ukuran Kristal dan medan koersitifitas (Oe)
No  Komposisi
CoFe 2 O 4 dalam PANi (%) Ukuran Kristal (mm) Medan koersifitas(Oe) 1 20 50.73397793 253.31 Oe 2 30 20.35904856 353.80 Oe 3 35 33.702084 312.39 Oe 4 40 201.470843 377.76 Oe 5 50 194.467274 616.47 Oe Gambar 11. Hubungan ukuran Kristal terhadap medan koersif B. PEMBAHASAN a. Struktur Kristal Nanokomposit CoFe 2 O 4 /PANi Berdasarkan  Gambar  4  grafik  hasil  uji  X- Ray  Difraction yang  diperoleh  maka  dapat diketahui  bahwa  pada  sampel  telah  terbentuk nanokomposit  CoFe 2 O 4 /PANi.  Lapisan  tipis tebentuk  dengan  menggunakan spin  coating dengan kecepatan putar 1000 rpm selama 60 detik dengan variasi  konsentrasi  CoFe 2 O 4 dalam PANi yaitu  20  %,  30  %,  35  %,  40  %,  50  %.  Ukuran kristal  yang  didapatkan  yaitu  50.7  nm,  20.4  nm, 33.7 nm, 201.5 nm, 194.5 nm.
Gambar  5  menunjukkan  Grafik  hubungan antara konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam PANi terhadap ukuran  Kristal  dengan  5  variasi  komposisi CoFe 2 O 4 dalam  PANi.  Bentuk  dari  hubungan konsentrasi  CoFe 2 O 4 dalam  PANi  terhadap ukuran  Kristal  dapat  dilihat  pada  gambar  48. Berdasarkan  gambar  48  dapat  dilihat  bahwa semakin  besar  konsentrasi  CoFe 2 O 4 dalam  PANi maka  semakin  besar  pula  ukuran  Kristal  yang didapatkan.  Namun,  berdasarkan  penelitian  [11] untuk  ukuran  ketebalan  yang  semakin  tipis  akan menghasilkan rasio GMR yang semakin tinggi.
Gambar  6 memperlihatkan  hasil  dari uji FTIR dimana pada uji FTIR maka dapat diketahui terbentuknya  gugus  fungsi  yang  terdapat  dalam sampel  Nanokomposit  CoFe 2 O 4 /  PANi  dari  uji
FTIR  yang  telah  dilakukan  bahwa  adanya  pita serapan karakterisasi pada 3385.58 cm -1 , 2204.33 cm -1 922.83  cm- 1 ,  768.34  cm-1.  Berdasarkan gambar  49  pada  pita  serapan  dapat  diketahui bahwa  CoFe 2 O 4 berhasil  berikatan  dengan  PANi yang  ditunjukan  pada  pita  serapan  dengan berbagai  jenis  ikatan  yaitu  768,34  cm-1  (C-H bending ),  922,83  cm-1  (C-H bending ),  2204,33 cm-1  (C-H streching ),  338,58  cm-1  (O-H streching ).    jenis  ikatan  dapat  ditentukan  dari bilangan  gelombang  CoFe 2 O 4 /PANi  pada  tabel yang  dapat dilihat  pada lampiran 4  dan lampiran 5.
Gambar  7  menunjukan  hasil  uji  SEM  untuk masing-masing konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam PANi yaitu  (A)  20  %, (B)  30 %, (C) 35  %, (D) 40  %, (E)  50  %.  Berdasarkan  uji  SEM  yang  dilakukan maka  didapatkan  ketebalan  pada  Film  untuk masing-masing  konsentrasi  CoFe 2 O 4 dalam PANi. Ketebalan  yang  didapatkan untuk masing- masing  konsentrasi  CoFe 2 O 4 dalam  PANi  yaitu, 16.4 nm, 16.4 nm, 50.9 nm, 128.2 nm, 36.8 nm.
b. Sifat magnetik nanokomposit CoFe 2 O 4 /PANi Berdasarkan  hasil  uji Vibrating  sample magnetometer (VSM)  yang  dilakukan  maka didapatkan  kurva  hysterisis  dimana  dari  kurva hysterisis  didapatkan  nilai  magnetisasi  saturasi, magnetisasi remanen dan besar medan koersifitas. Kurva  hysterisis  ditunjukan  pada  Gambar  51 kemudian  untuk  hasil  data  yang  didapatkan  dari kurva  hysterisis  ditunjukkan  pada  tabel    9  untuk masing-masing variasi komposisi CoFe 2 O 4 dalam PANi yaitu 20 %, 30 %, 35 %, 40 % 50%.  Nilai magnetisasi  saturasi  yaitu  (12.10  memu,  6.69 memu,  10.77  memu,  5.78  memu,  3.56 memu),magnetisasi  remanen  (2.39  memu,  1.54 memu,  2.08  memu,1.91  memu,  1.22  memu), medan koersifitas (253.31 Oe, 353.80 Oe, 312.39 Oe, 377.76 Oe, 616.47 Oe),
Berdasarkan  Gambar  8  hubungan  variasi komposisi  CoFe 2 O 4 dalam  PANi  terhadap magnetisasi  saturasi.  Semakin  besar  konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam  PANi  maka  magnetisasi  saturasi nya  semakin  bagus  ditunjukan  dengan  nilai magtisasinya  yang  kecil.  Magnetisasi  saturasi merupakan  batas  dari  magnetisasi  bahan  pada magnetisasi  saturasi  terjadi  kejenuhan,  dimana nilai  koersifitas  berbanding  terabalik  dengan magnetisasi saturasi.
Berdasarkan
Gambar 9 hubungan konsentrasi  CoFe 2 O 4 dalam  PANi  terhadap magnetisasi  remanen.  Semakin  besar  konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam  PANi  maka  magnetisasi remanennya  semakin  bagus  ditunjukan  dengan nilai  magtisasinya  yang  kecil.  Semakin  kecil magnetisasi  remanen  yang  dihasilkan  maka
0 200 400 600 800 0 100 200 300 M ed an k oe rs if ita s (O e) Ukuran Kristal
semakin bagus koersifitas yang dihasilkan karena magnetisasi  remanen  merupakan  sisa  medan magnet  dalam  proses  menghilangkan  medan magnet saat proses magnetisasi.
Berdasarkan  Gambar  10  menunjukan hubungan  konsentrasi  CoFe 2 O 4 dalam  PANi terhadap  medan  koesifitas.  Medan  koersifitas makin  besar  seiring  dengan  bertambahnya konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam PANi. Semakin besar konsentrasi  CoFe 2 O 4 dalam  PANi  medan koesifitasnya juga semakin besar. Nilai koesifitas yang dihasilkan pada konsentrasi CoFe 2 O 4 dalam PANi untuk masing-masing variansi menghasilan nilai koersifitas diatas 200 Oe. Menurut penelitian [12]  nilai  koesifitas  yang  melebihi  200  Oe merupakan  magnet  keras  semakin  besar  medan koersifitas  maka  semakin  kuat  medan  magnet yang  dihasilkan.  Jadi  dapat  disimpulkan  bahwa sifat  magnetik  (ferromagnetik)  yang  didapatkan dari  uji  VSM  Nanokomposit  CoFe 2 O 4 /  PANi yaitu Hard magnetic .
Gambar  11  menunjukan  hubungan ukuran  Kristal  terhadap  medan  koersifitas. Berdasarkan  Gambar  11  semakin  besar  ukuran Kristal  nilai  medan  koersifitas  yang  dihasilkan juga  semakin  besar.  Namun  berdasarkan penelitian [13] menyatakan  bahwa semakin  kecil ukuran  butir  maka  semakin  tinggi  respon magnetiknya.

## UCAPAN TERIMAKASIH
Penulis  mengucapkan  terimaksih  kepada  DRPM DIKTI  yang  telah  membiayai  penelitian  ini  melalui penelitian berbasis  kompetensi sesuai  dengan nomor kontrak : 1253/UN35.2/PG/2018

## KESIMPULAN
Berdasarkan  percobaan  yang  telah  dilakukan maka  dapat  ditarik  beberapa  kesimpulan  sebagai berikut :
1. Berdasarkan karakterisasi XRD dapat diketahui  bahwa  masing-masing  variansi konsentrasi  telah  terbentuk  nanokomposit CoFe 2 O 4 /PANi diatas substrat kemudian dapat dibuktikan pada uji FTIR. Ketebalan dari film dapat diketahui menggunkan SEM.
2. Berdasarkan penelitian semakin besar konsentrasi  CoFe 2 O 4 dalam  PANi  maka ukuran  kristal  yang  didapatkan  juga  semakin besar.
3. Berdasarkan  Hasil  uji Vibrating  sampel magnetometer (VSM) maka didapatkan kurva histerisis kemudian dari kurva histerisis dapat diketahui nilai Mr, Ms, dan Hc untuk masing- masing  variasi  komposisi  CoFe 2 O 4 dalam PANi.  Pada  variansi  komposisi  CoFe 2 O 4 dalam PANi 20 %, 30 %, 35 %, 40 %, 50 %,
menghasilkan  nilai  Ms  (12.10  memu,  6.69 memu, 10.77 memu, 5.78 memu, 3.56 memu), Mr (2.39 memu, 1.54 memu, 2.08 memu,1.91 memu,  1.22  memu),  Hc  (253.31  Oe,  353.80 Oe, 312.39 Oe, 377.76 Oe, 616.47 Oe).

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Komatina,  M.,  Heinrich  W.,  Gudenau.  2004. The sticking problem during direct reduction of fine  iron  ore  in  the  fluidized  bed. Jurnal  of metallurgy309-3
[2] Kumari,  N.,  A.Vidyadhar,  J.  Konar  and  R.P. Bhagat. 2010. Beneficiation Of Iron Ore Slimes From  Karnataka  Though  Dispersion  And Selective  Flocculation .  Proceedings  of  the  XI International  seminar  on  Mineral  Processing Technology (MPT-2010). 564-571
[3] Ningrum,N.S.2010. Uji  sulfidasi  bijih  besi kalimatan  selatan  dan  ampas  pengelohan tembaga  PT.  Freeport  Indonesia. Pusat penelitian dan pengembangan teknologi mineral dan batubara. ISSN.1411-4216.
[4] Anggraeni.N.D2008. Analisis  SEM  (scanning electron  Microscopy)  dalam  pemantuan  proses oksida  magnetite  menjadi  hematite .  Seminar nasional-VII rekayasa dan aplikasi teknik mesin di industry kampus ITENAS.ISSN 1693-3168.
[5] Sukma  Hayati  AE  (2014). Pengaruh  Variasi Temperatur  Kalsinasi  Terhadap  Karakteristik Besi  Oksida  Dari  Bijih  Besi  Yang  Terdapat  Di Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan . Skripsi ,vol hal 98-99.
[6] K.Maaz, Arif Mumtaz, S.K.Hasanain, Abdullah
Ceylan.2007. Synthesis and
Magnetic Properties  of  Cobalt  Ferrit  (Cofe2o4)
Nanoparticles  Prepared  by  Wet  Chemical Route .  Department  of  physics  and  Astronomy,
Universitas of Delaware, Network.
[7] Setiadi,  E.A,  Nanda,  S,  Hesti.R,  N,  Fadhilah, takhesi.K, Sathosi.W  dan  Edi.S.2013. Sintesis Nanopartikel Cobalt Ferrite (CoFe 2 O 4 ) dengan Metode  Kopresipitasi  dan  Karanterisasi  Sifat Kemagnetannya . Journal  of  Applied  Physics . Vol.3 No.1 hal 55.
[8] Djaml,  Ramli,  khaiururrijal;  and  F.haryanto, (2015).
Develompment of
gian magnetoresistance  material  based  on  cobalt ferrit . Acta Physica Polocica A vol 128.Hal :19- 22.
[9] Ramli,  A.Hartono.,  E.Sanjaya.,  A.Aminudin., Khairurrijal.,  F.Haryanto.,  C.Imawan  and
M.Djamal.2016. Novel Ternary CoFe 2 O 4 /CuO/CoFe 2 O 4 as a giant Magnetoresistance Sensor . Journal Math . Fund Sci., Vol. 48, No. 3, 230-240.
[10] Yulviska,Nidia,Yenni Darvina,Ramli.(2017). Analisis  Sifat  Optik  Dari  Lapisan  Tipis  Fe3o4 Yang Dipreparasi Dari Pasir Besi Pantai Tiram Kabupaten  Padang  Pariaman  Sumatra  Barat
Dengan  Metode  Sol-Gel  Spin  Coating. Jurnal pillar of physics. Vol.10 Hal : 63-70.
[11] Ramli,  Riri  Jonuarti,  Ambran  Hartono.2017. Analisis struktur  nano dari lapisan  tipis cobalt ferrit  yang  dipreparasi  dengan  metoda spruttering .  Jurnal  eksakta,  Vol  18  No  1  Hal :46-53. [12] Khairunnisa Hafsah .2017. Pengaruh Penambahan  Fe  Pada  Pembuatan  Bonded Magnet  NdFeB  Terhadap  Sifat  Fisis  Dan  Sifat Magnet. [Skripsi]. Medan: Universitas Sumatera Utara
[13] Wati, D.L., 2012, Fabrikasi Superparamagnetic Iron  Oxide  Nanoparticles  (SPIONs)  Magnetit Fe 3 O 4 dengan  Metode  Kopresipitasi,  [Skripsi]. Jurusan Fisika FMIPA UGM, Yogyakarta.